ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DE RESINAS DERIVADAS DA BIOMASSA

XXXVII Encontro de Iniciação Científica

Sara Jessica Marciano, JÉSSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA, Selma Elaine Mazzetto

Uma classe relativamente nova de resinas termorrígidas de alto desempenho, que tem despertado o interesse nos campos industrial e acadêmico devido suas diversas aplicações, são as chamadas benzoxazinas. Este trabalho tem como objetivo sintetizar dois monômeros benzoxazínicos, um a partir do fenol (Ph-a), matéria-prima oriunda da indústria petroquímica e o outro a partir do guaiacol (Gu-a), composto fenólico de origem natural. Os monômeros Ph-a e Gu-a foram sintetizados através de um procedimento de etapa única (one-pot) utilizando o fenol e o guaiacol e anilina, juntamente com paraformaldeído, sem utilização de solvente. A purificação dos materiais foi realizada por meio de lavagens com NaOH. Após removido o solvente sob pressão reduzida, o monômero Ph-a foi obtido como um óleo amarelado claro, com rendimento de 89%, enquanto que o monômero Gu-a foi obtido como um óleo amarelado, com rendimento de 75%. A caracterização estrutural desses monômeros foi realizada por meio das técnicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 1H e 13C e por espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). As propriedades térmicas dos monômeros foram analisadas por meio de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Análise Termogravimétrica (TGA). A síntese de um monômero benzoxazínico a partir de uma fonte renovável foi concluído com êxito, mostrando que esse material, em comparação com o já usualmente relatado na literatura, possui grande potencial a ser aplicado nos campos de polímeros e ciências dos materiais devido à sua boa estabilidade térmica e ampla faixa de processabilidade.

Palavras-chave: BENZOXAZINAS. GUAIACOL. QUÍMICA VERDE. ANÁLISES TÉRMICAS.

Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 3, 2018

1382